ANALYSE DES MATIERES SILICATEES. 139 



iiii instant et Ton flaire la matiere. Si Ton pergoit nette- 

 ment Todeur de rammoniaque, on continue, sinon, avec 

 une baguette deverre,on ajonte une goutted'ammoniaque; 

 on remue la matiere en agitant la capsule, et Ton voit si 

 Todeur ammoniacale persiste ets'ilse forme un precipite. 

 Ordinairement il ne se forme pas de precipite, et Ton peut 

 etre certain que toute falumine est devenue insoluble 

 par la calcination. On laisse la capsule sur le bain de sable 

 jusqu'a dessiccation complete, puis on ajoute un pen d'eau 

 et Ton decante sur un fiUre pour prevenir tout accident. 



On rapporte de Teau dans la capsule ; on fait bouillir, 

 on decante encore, on lave ainsi une douzaine de fois en 

 s'assurant bien que I'eau bouillante penetre dans toute la 

 masse, enfin on arrete ce lavage, quand, en evaporantune 

 partie de la liqueur decantee, cette derniere ne laisse plus 

 aucun residu. 



Alors I'analyse est partagee en deux : d'nne part, on a 

 dans un vaseles matieres solubles dans le nitrate d'ammo- 

 niaque; d'autre part,les matieres insolublesdans ce reactif. 



99. — Separation et dosage de la silice et de 

 I'oxyde de manganese. — Les matieres insolubles sont 

 traitees par I'acide nitrique qu'on laisse digerer a chaud ; 

 I'acide nitrique dissout I'alumine et le peroxyde de fer. 



S'il n'y a pas de manganese, la silice qui reste est 

 blanche ; s'il y a du manganese, la silice est noire. 



On lave la silice ; le residu des eaux de lavage evaporees 

 dans un creuset de platine est calcine. 



On pese le melange d'alumine et d'oxyde de fer. 



Si la silice contient du peroxyde de manganese, on la 

 lave avec de I'acide sulfurique etendu en y ajoutant un 

 cristal d'acide oxalique. 



L'acide oxalique decompose le bioxyde de manganese 

 et le transforme en protoxyde qui se dissout dans I'acide 

 sulfurique ; on lave le sulfate de manganese, on evapore 



